エレクトロニクスn 型ダイヤモンド電子エミッタデバイスの開発
辰巳夏生・植

＊

田暁

彦・谷西林

良樹・今井貴浩崎圭祐

Development of n-type Diamond Electron Emitter Device ─ by Natsuo Tatsumi, Akihiko Ueda, Keisuke Tanizaki,Yoshiki Nishibayashi and Takahiro Imai ─ The authors have developed a high-current electron emitter device using
the highly-uniform device fabrication process and phosphorus-doped n-type diamond. Diamond is a highly electronemitting material, and phosphorus-doped n-type diamond has an especially high electron-emission property. Thethreshold voltage for electron emission from the sharp emitter tip of n-type diamond was lower than that of p-type
diamond. Emission properties changed also according to surface conditions. Contrary to the case of p-type diamondelectron emitter, in the case of n-type diamond electron emitter, an emitter with an oxygen-terminated surface has ahigher emission property than that with a hydrogen-terminated surface. The authors have developed a composite
substrate on which n-type diamond can be grown epitaxially to have larger areas than conventional diamond single
crystals. This development has consequently led to the successful development of a highly-uniform n-type diamondelectron emitter device. Formed at each tip of the diamond emitter, was a nanometer-size coated electrode whoseedge was as near as 200 nm from the apex of the emitter tip. The coated electrodes enabled both low-voltage
electron emission from n-type diamond and high conductivity of electrodes. By using this n-type diamond electron
emitter device, the electron emission current from a 1-mm2 emission area has reached 1103 mA. The electronemission yield was also as high as 99%. The development of this high-current electron emitter device offers a newapproach to many vacuum devices such as microwave transmitter tubes and electron-beam processing machines.

1.

緒

言

ダイヤモンドはその優れた物性（高硬度、高弾性率、高る必要があるが、電子が価電子帯にしか存在しない p 型よ熱伝導性等）から工業材料として注目を集め、広く利用さりも、伝導帯に存在する n 型を利用することでより低電圧れてきた。中でも特に電子放出しやすいというユニークなの電子放出が可能になる。

物性（負または極めて小さい電子親和力）を持つため、低p 型ダイヤモンドは天然にも存在し、高温高圧合成法で電圧大電流の電子放出の材料として大きく期待されていも気相合成法でもホウ素を添加することで容易に高導電率る。当社では、電子ビーム露光機・ X 線管・マイクロ波発のダイヤモンドが作製できる。前回報告したダイヤモンド振管・集積真空管型デバイスなどへの応用を考え、新たな電電子放出デバイスもこの p 型を用いたものである。一方 n子源としてダイヤモンド電子エミッタの研究を進めてきた。

型は合成が困難であり、窒素などをドーピングしてもほと我々は、まずダイヤモンド電子エミッタデバイスのキーテんど絶縁体にしかならなかった。近年リンを不純物としてクノロジーとなるナノサイズの鋭い先端を持つ電子エミッ

ごく限られた条件で合成すると高抵抗ながら n 型伝導性と。次にこれら個々の電子エミッなることが報告され（3）、高い電子放出能力を持っているこタを低電圧で制御して高い電子放出電流を得るため、3 次とが報告された（4）。さらに当社が研究した高濃度リンドー元的なゲート電極構造を電子エミッタに均一に形成する技

プによりようやく室温でも導電性のある n 型ダイヤモンド術を開発してきた。この均一ゲート付き電子エミッタデバが得られるようになり（5）、低電圧大電流動作の電子源材料イスが高電流密度を実現するための一つの要素技術になるとして n 型ダイヤモンドを利用できる段階にまで進展した。

（1）

タの作製技術を開発した（2）

ことについては前々回のテクニカルレビューで報告した 。

そこで本稿では高濃度リンドープの n 型ダイヤモンドが高性能な電子エミッタを作製するには、均一デバイス形p 型より優れた電子放出特性を持つことを示し、前々回報成技術の他にもう一つ重要なポイントがある。それは前述告した均一電子エミッタデバイス作製技術を n 型ダイヤモのユニークな物性を活かすために n 型ダイヤモンドを利用ンドに適用して大電流電子放出を実現したことについて報することである。電子源として利用するためにはダイヤモ告する。

ンドに不純物を添加して半導体として電気伝導性を持たせ−（ 34 ）−

n 型ダイヤモンド電子エミッタデバイスの開発

2.

ダイヤモンドのドーピング･表面状態と電子放出特性2−1

ドーピングによる電子放出特性の変化は大きい放出電流を示した。さらに、リン濃度の異なるエn型ミッタの比較も行うと、リン濃度が高いほど低いしきい電ドープダイヤモンド膜の電子放出特性が優れていることは圧であることが分かった。

（4）、
（6）

、平坦なダイヤモンドを評価

図 1 を Fowler-Nordheim の式でプロットし直すと図 2 のしたものであった。いずれも、室温での抵抗は高いもので、ような直線になり、傾きから電子放出しやすさを示す仕事膜の直列抵抗の影響のある特性となっている。

関数を計算できるようになる。ここで先端の曲率半径はほ既に報告されているが本報告では当社で開発した n 型のエピタキシャル膜を利20ぼ同じと仮定して計算すると、このプロットから p 型ホウ-3用する。この n 型膜は 10 cm 近くまで高濃度にリンを素ドープダイヤモンドの仕事関数 4.8eV に対して、n 型リドーピングされた単結晶膜である。室温ではホッピング伝ンドープでは 1.4eV と大幅に差があることが分かった。こ導が含まれるが、100 ℃以上で徐々にバンド伝導が支配的れは従来材料の LaB 6 の仕事関数 2.7eV より低く、n 型ダイになり、ホール効果で明らかに n 型判定される膜である（5）。

ヤモンドが高い電子放出能力を持っていることを示してこの膜なら室温での直列抵抗を低減できる。さらに､n 型基いる。

板を突起状に加工したエミッタアレイやゲート付のエミッタデバイスについての報告は、当社の報告が初めてである。
突起加工は電界が集中し、より低電圧で電子を引き出すこ-20とができることが特徴である。n 型ダイヤモンドは、ダイ
y = -3256.7x - 20.08In（I/V2）

ヤモンド基板の（111）面に成膜した。一般に結晶面によって電子放出しやすさを示す仕事関数が変化することが知られているが、先端を鋭く加工しているので高次の面指数も含まれた表面となっている。このような状態と理解し（A）た上で、n 型エミッタを p 型エミッタと比較して、電子放y = -20759x - 17.097（B）

出特性を測定した。

-32

まず高温高圧合成 Ib 単結晶上に n 型としてリンを、p 型

00.0025としてホウ素をドーピングした基板を用意した。ダイヤモンドの合成条件を表 1 に示す。次にドライエッチングによりエミッタを作製した。このエミッタから 100μm の距離に1/V

図2アノードを設置し、10 -8 Pa の超高真空で測定を行った。電Fowler-Nordheim プロット（A）n 型ダイヤモンド、（B）p 型ダイヤモンド。
傾きより、仕事関数は n 型で 1.4eV、p 型で 4.8eV と算出された。

流電圧特性を図 1 に示す。p 型より n 型の方が、電子放出開始の閾（しきい）電圧は低い値であり、同じ印加電圧でこれをバンドダイヤグラムによって説明する（図 3（a）（b））。p 型ダイヤモンドは負の電子親和力を持つため、伝表1

基 板

圧 力

各試料の合成条件

導帯 Ec の下に真空準位 Evac を持つ。p 型ダイヤモンドは禁CH4 濃度 ドーパメント濃度 温 度（A） Ib（111） 100Torr

0.05 ％

20 ％

870 ℃

（B） Ib（100） 40Torr

6％8.3ppm

830 ℃

則帯の下の価電子帯に電子を豊富に持ち、強い電界によって伝導帯の下の真空準位の障壁を越えて電子放出する。一方、n 型ダイヤモンドは伝導帯に電子を持つ。n 型ダイヤモンドでは伝導帯が表面に向けて上に曲がっていることで電10-2子が外に出るのを防いでいる（7）。しかし、p 型より障壁は（A）

ずっと低く、弱い電界や低い温度で簡単に電子が放出され10-3
放出電流（A）（B）
10-4(a)10(b)(c)
1.4 eV

10-5Ec

4.8 eV

EcEc-6EvEv

Evac

Ev

Evac

Evac
10-701000

20003000

印加電圧（V）

図1

ナノサイズの先端を持つダイヤモンドエミッタからの電子放出特性（A）n 型ダイヤモンド、（B）p 型ダイヤモンド。

図3

ダイヤモンドのバンドダイアグラム（a）p 型ダイヤモンド、（b）酸素終端した n 型ダイヤモンド、（c）水素終端した n 型ダイヤモンド。
p 型は価電子帯にしか電子がないが、n 型は伝導帯に電子がある。
（灰色部分）2 0 0 8 年 1 月 ・ SEI テクニカルレビュー ・ 第 172 号 −（ 35 ）−る。この結果から、ダイヤモンドはナノサイズに突起加工ヤモンドが最も良いことが分かった。

した表面であっても、電子がより真空準位に近い n 型の方

これらの結果を踏まえ、これまでの報告ではデバイス作が高い電子放出能力を持っていることが分かった。n 型ダ製が容易な大面積基板が得られる p 型ダイヤモンドにデバイヤモンドの電子親和力は負ではないとしても極めて小さイスを作製してきたが、より高性能の電子源を開発するた

く、優れた電子源材料である。

め n 型ダイヤモンドにデバイスを作製していくことにした。

2−2

表面状態による電子放出特性の変化

次に表

面状態についても、従来のように単に平板状の表面ではな

次節より n 型ダイヤモンドに必要なデバイス作製プロセスを説明する。

く、突起状のエミッタで電子放出に適している条件を調べるため、ダイヤモンドエミッタに異なる表面処理を施して電子放出特性を測定した。

3.

n 型ダイヤモンド用大型基板の利用

ダイヤモンド表面を水素プラズマにさらすと、表面の炭3 次元的な制御電極を持つダイヤモンド電子エミッタデ

素原子は水素と結合した水素終端状態となり、合成直後のバイスの作製プロセスでは、基板サイズが大きいほどデバダイヤモンド表面もこの状態であると考えられる。一方、イスを大面積で均一に作製できることを前回報告した（2）。

大気中で加熱したり強酸で処理すると、表面の炭素原子はp 型ダイヤモンドでは多結晶ダイヤモンドでもドーピング酸素と結合した酸素終端状態となることが知られている。

特性は大きく変化しないため、直径 2 インチの多結晶ダイ

これは結晶面によって、結合の仕方などは異なるが、2.1

ヤモンドウェハで電子エミッタデバイスを作製することが節と同様の n 型ダイヤモンドエミッタについて、水素終端できた。しかし n 型リンドープダイヤモンドを合成する場した場合と酸素終端した場合の両者の電子放出特性の差を合、ダイヤモンド単結晶の（111）面以外ではドーピング測定した。図 4 にその結果を示す。（A）が水素終端エミッ

効率が非常に悪く、導電性が得られず電子放出しないとい

タからの電子放出、（B）が酸素終端エミッタからの電子放う問題があった（5）。従って p 型のように多結晶ダイヤモン出である。2 例しか示していないが、別のサンプルでも、ドを合成すると、（111）配向成長以外の部分でリン濃度の数回測定しても、同様な結果であった。ここではエミッ低い領域ができ、デバイスとして用いることはできなくな

タ・アノード間の距離を 10μm として測定した。

る。また （111）面を持つダイヤモンド単結晶は工業的にこの図から酸素終端の方がより低い電圧で電子放出が起得られる高温高圧合成法で最大でも 2.5mm 角しか取れなこっていることが当社の実験により初めて分かった（8）、（9）。

い。CVD 合成法により近年 10mmφまで大面積化が進展しこれは水素終端で電子放出しやすくなる p 型ダイヤモンドているが、（100）配向成長でしか大型基板が得られないたと全く逆の振る舞いである。水素終端状態は p 型のキャリめ、（111）基板としてはやはり小さいものに限定されてしアを発生させることが知られており、これは表面準位を作まう。

り出すことを意味する。n 型ダイヤモンド表面に準位が作

このような小さいサイズではフォトリソグラフィーなどられると、付近のバンドは上向きに曲げられ、電子放出しのプロセスで大きな制約を受ける。例えば、パターニングにくくなったと考えられる（図 3（c））。

するためフォトレジストを塗布しようとすると、2mm の単

これらの結果から、電子エミッタデバイスとして用いる結晶では膜厚が 33 ％も変動してしまい（図 5（a）（c））、材料は、n 型ドーピングと同時に酸素終端状態にしたダイ

先に報告したような 3 次元構造のゲート付きエミッタデバ
イスを高精度に作ることは困難である（2）。
そこでデバイスとして使うエリアにダイヤモンド単結晶10-7（111）面を置き、多結晶ダイヤモンドでカバーして鏡面研磨した擬似的に 15mm 角のウェハとして利用できるダイヤ放出電流（A）（10）。この構造なら埋めモンド複合基板を開発した（図 6）

10-8

込んだ単結晶の部分に高濃度に n 型ドーピングした活性層（B）（A）を作ることができ、大面積であるため均一な電子エミッタデバイスが作製できるようになる。

10-9

複合基板上のフォトレジストの膜厚分布を図 5（b）（c）に示す。複合基板を用いた場合は膜厚分布 1.6 ％と高い均一性を示した。また従来の小さい単結晶でデバイスを作製

10-100100200300

印加電圧（V）

した場合は、基板に均一にレジストを塗布できないため、電極形成プロセス中に膜厚分布が発生して基板の片側半数でゲート電極が開かないプロセス不良となったが、こ

図4

水素終端と酸素終端した n 型リンドープダイヤモンドエミッタからの電子放出特性（A）水素終端、（B）酸素終端。

−（ 36 ）−

n 型ダイヤモンド電子エミッタデバイスの開発の複合基板を用いることで均一なゲート電極形成が可能になった。

（a）

15mm

（b）

（a）

ゲート絶縁層エミッタ

1.5mm×2mm（b） 10-4

放出電流（A）

10-5（A）
10-6（B）
10-710-8

単結晶

レジスト膜厚（nm）（c）

10-90100050100150200

印加電圧（V）

800600

図7400200000.5

11.5

エミッタデバイスからの電子放出（a）ダイオード型測定の電子放出の方向、（b）エミッタデバイスの電子放出特性、（A）n 型エミッタ、（Bb）p 型エミッタ

2単結晶上の位置（mm）

図5

従来の 2mm 単結晶と複合基板上に塗布したフォトレジスト（a）単結晶、（b）複合基板、（c）各基板に塗布したフォトレジストの膜厚分布。
単結晶上の膜厚分布は 33 ％、複合基板上の膜厚分布は 1.6 ％。

（a）

（b）

2μm

単結晶ダイヤモンド

多結晶ダイヤモンド
1μm
n型抵抗率
600Ωcmエミッタ部の抵抗 600kΩ（1素子当たり）

図8
Si基板

図6

エミッタの構造と直列抵抗（a）エミッタ 1 本の構造、（b）直列抵抗の計算のための円柱近似。
円柱近似でのエミッタ 1 本あたりの抵抗は 15M Ωと算出。

複合基板の断面構造
Si 基板上に単結晶を乗せ、多結晶ダイヤモンドで基板全体を固定した構造。表面は単結晶が露出するように研磨され、デバイス作製が可能。

この現象について考察するため典型的なエミッタの構造として図 8 を考え、ダイヤモンドエミッタの直列抵抗を計算した。エミッタを直径 1μmφ×高さ 2μm 円柱で近似する

4.

被覆電極付き電子エミッタの作製と、高濃度リンドープの抵抗率は 600 Ωcm なので、エミッタ 1 本あたり 15MΩとなった。実際には先端ほど細くなる

このような高い電子放出能力と大型基板による均一なデためそれよりさらに高い抵抗となる。これはエミッタ 1 本バイス作製が実現できるようになったので、n 型ダイヤモ

1μA で 15V の電圧降下に相当し、アンペア単位の大電子源

ンド電子エミッタデバイスを作製し、エミッタ・ゲート間の実現するには直列抵抗成分が無視できないことが分かっの電子放出特性を測定した。図 7 にその特性を示す。しかた。一方、p 型ホウ素ドープは容易に高濃度ドーピングすし、図 1 と異なる現象が起こった。確かに低電圧から電子ることができ、4 〜 5 桁程低抵抗の金属的な伝導層を形成-6放出が起こるものの、電流値の上昇率が 10 A を超えた付近から減速し、最大電流では p 型ダイヤモンドの方が高い電流値になった。

することができるので問題のない範囲である。
そこで n 型の良好な電子放出特性を利用しつつ導電性を向上するため、n 型エミッタ周囲に電極を被覆する新しい

2 0 0 8 年 1 月 ・ SEI テクニカルレビュー ・ 第 172 号 −（ 37 ）−（a） 10-1

イヤモンドが露出した被覆電極つきエミッタの構造を示10-2

す。当社の開発した微細プロセス技術により、ダイヤモン

10-3

ドエミッタ先端の極率半径を 50nm 以下、先端から被覆電極までの距離を 200nm 以下に制御することに成功した。
この後は通常のデバイス作製と同様に（2）SiO 2 絶縁層と放出電流（A）電子エミッタ構造を考案した。図 9 にエミッタ先端だけダ（A）

10-4（B）

10-510-6Mo ゲート電極を成膜し、セルフアラインレジスト法で10-7ゲート電極を作製した。完成したエミッタの構造を図 910-8（b）に示す。これにより、5μm ピッチでエミッタを配列し10-90た電子放出素子を 1mm2 内に 100 素子形成した。

50100150200250300350

印加電圧（V）
（b）

（a）

（b）

e-e-200nm

図9被覆電極付きエミッタ（a）従来のエミッタと被覆電極を形成したエミッタの断面構造、（b）ゲート電極を形成した被覆電極付きエミッタ。鋭いエミッタ先端から 200nm の距離まで電極を形成。

（c）

動作○

5.

n 型ダイヤモンドエミッタデバイスによる大電流電子放出

動作×大電流電子放出という厳しい環境では、デバイス表面に水分などの残留ガスがあると、放出された電子によりイオン化が起こり、アーク放電等のデバイス破壊の原因となる。
そのため真空中で 200 ℃以上で加熱処理（ベーキング）して、残留ガスを充分脱離させてから測定を行った。さらに電子放出動作を安定させるため、ゲート電極に繰り返しパルス電圧を印加して電子放出させるエージング処理を行った。

図 10n 型エミッタデバイスの電子放出特性（a）エミッタデバイスの電子放出特性、（A）被覆電極あり、（B）被覆電極なし、（b）1 素子中のエミッタ配列、（c）1mm2 中で動作した素子の配置。

以上の処理を行った後、p 型ダイヤモンドエミッタと被覆付き n 型ダイヤモンドエミッタについて、エミッタ・ゲート間の電子放出特性を測定した。p 型ホウ素ドープエミッタデバイスは、電子放出開始電圧は約 100V だった。

最後に、このように高い電流を放出するデバイスからど300V では 1 素子の放出電流は最大 14.5mA に達した。一方、れだけ効率的に電子線として引き出すことができるかを検被覆電極を形成した n 型リンドープエミッタデバイスは証するため、電子放出デバイスの収率を測定した。150μm

60V から電子放出が始まった。これは被覆電極を形成しての距離にアノードを設置し、アノード・ゲートに電圧を印いない n 型リンドープエミッタと変化がなく、ダイヤモン加してトライオード型の測定を行った。ここでは p 型ホウド自身が持つ特性が出ていると考えられる。放出電流値は素ドープのデバイスを使用した。電子放出特性は図 11 のp 型ホウ素ドープよりも常に高い値を維持し、300V では 1ようになり、アノード電圧 2500V、ゲート電圧 170V のと素子で最大 26.9mA に達した。前回報告した均一デバイス

き、アノード電流 6.7μA、ゲート電流 17nA となり、ア作製技術により 1mm 2 内の 100 素子の 82 ％が動作し（図ノードへの放出電子の 99 ％と極めて高い収率を持つことが210（Ｃ））、1mm からの合計電流は 1103mA となり、大電流の電子放出を達成した。

−（ 38 ）−

n 型ダイヤモンド電子エミッタデバイスの開発分かった。

（a）の大電流電子放出デバイスによって、n 型ダイヤモンドとアノード加工技術が非常に有用であることが実証された。本成果は、IaIg

150μm

まずは n 型膜や本プロセスを点電子源として応用展開し、電子ビームを用いた応用分野への製品化を 2 年以内を目処ゲートに目指す。また、5 年後にはさらに大電流が可能な面電子絶縁層源としても展開し、高出力高周波発信管、マイクロ波発信エミッタ
x10管、集積真空管型デバイスなどへの電子機器への応用にも広がることを期待している。

-67（b）Gate
170V

アノード電流（A）

67.

5

謝

辞

本 研 究 は 、（独）新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 研 究 開 発 機 構4（NEDO）の「ダイヤモンド極限機能プロジェクト」として

Gate
160V

3

住友電気工業㈱において実施されたものである。

2
Gate
150V

100500

1000

1500

2000

2500

3000

参考文

献

アノード電圧（V）（1）西林良樹他、SEI テクニカルレビュー、第 161 号、（2002）80（c）

10-410-5ゲート電流（A）（2）N. Tatsumi et al., SEI テクニカルレビュー, 第 170 号、（2007）
29

Anode0V（3）S. Koizumi et al., Appl. Phys. Lett., 71（1997）1065（4）S. Kimura et al., J. Vac. Sci. Technol. B, 18（2000）
1024

Anode1000V

10-6（5）A. Namba et al., SEI テクニカルレビュー, 第 166 号（2005）
3910-7（6）K. Okano et al., Electronic Letters, 31（1995）7410（7）L. Diederich et al., Surf. Sci. 418（1998）218

Anode2500V

10-8（8）N. Tatsumi et al., 第 16 回ダイヤモンドシンポジウム（2002）
p.122-9020406080（9）T. Yamada et al., J. Vac. Sci. Technol. B, 24（2006）
967

100 120 140 160 180

ゲート電圧（V）

図 10

6.

（10）K. Tanizaki et al., 第 20 回ダイヤモンドシンポジウム（2006）
p.48

エミッタデバイスのトライオード測定（a）測定時のエミッタデバイスの構成（b）アノード電流、（c）ゲート電流、アノード電圧 2500V、ゲート電圧 170V で放出電子の収率
は 99%。

結執筆者 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------辰巳

夏 生＊：半導体技術研究所

植田

暁 彦 ：半導体技術研究所

谷崎

圭 祐 ：半導体技術研究所 基板技術研究部（理学博士）

西林良 樹 ：半導体技術研究所 主席 部門スペシャリスト（工学博士）

今 井 貴 浩 ：半導体技術研究所 プロジェクトリーダー---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------言＊主執筆者

高い電子放出特性を持つダイヤモンドの中でも特に放出能力の高い n 型ドーピングダイヤモンドを利用し、従来の電子源より大電流が得られるダイヤモンド電子エミッタデバイスを開発した。n 型ドーピングダイヤモンドで均一デバイスを作るため大型のダイヤモンド複合基板を開発し、さらに大電流に合うようにエミッタに導電性を与える被覆電極を形成した。この素子からは 1mm 2 から 1103mA の大電流電子放出を引き出すことに成功した。またこのデバイスの放出電子の収率は 99 ％と高いことが分かった。本報告

2 0 0 8 年 1 月 ・ SEI テクニカルレビュー ・ 第 172 号 −（ 39 ）−